1884. ET LÀ STRUCTURE DES PHYLLADES ARDENNAIS. 2Ó5 



traitée par l'eau froide, et la silice, qui restait insoluble, séparée 

 par nitration. Le fer, l'alumine, l'acide titanique et une partie du 

 manganèse furent précipités par l'ammoniaque, ensuite ils furent 

 filtrés et redissous dans l'acide chlorhydrique. A cette solution on 

 ajouta de l'acide tartrique, de l'ammoniaque et du sulfure d'am- 

 monium. Après filtration, le liquide fut évaporé à siccité, le résidu 

 fortement chauffé et attaqué de nouveau par le bisulfate de potasse; 

 on précipita l'acide titanique en chauffant assez longtemps à l'ébul- 

 lition la solution par l'eau froide. Les sulfures de fer et de manga- 

 nèse furent dissous dans l'acide chlorhydrique; de cette solution 

 on précipita le fer par le succinate de soude et du liquide filtré 

 ajouté à celui dont on avait précipité par l'ammoniaque le fer, 

 l'alumine, etc., le manganèse par le sulfure d'ammonium. 



I. 0,4108 gr. de substance séchée à 1 io° C, attaquée par le bisulfate de potasse, 

 donna 0,2145 gr. d'acide titanique, 0,1384 § r - de peroxyde de fer et 0,0601 gr. 

 d'oxyde salin de manganèse. 



II. 0,7786 gr. de substance séchée à 1 io° C, attaquée par le bisulfate de potasse, 

 donna 0,0142 gr. d'alumine et o,oo33 gr. de chaux. 



III. 0,9520 gr. de substance séchée à 110 C. fut traitée en tube scellé par l'acide 

 sulfurique et fluorhydrique. On employa pour l'oxydation 45,2 c. c. de permanga- 

 nate de potasse (1 c. c. =0,00572 gr. FeO). 



IV. 0,5640 gr. de substance séchée à 1 io° C, attaquée par l'acide fluorhydrique 

 et sulfurique, donna 0,0042 gr. de chlorures de potassium et de sodium et 0,0067 gr. 

 de chloroplatinate de potassium. 



Si0 2 2.14 



Ti0 2 52.21 



A1 2 3 1.83 



Fe 2 3 3 52 



FeO 27.16 



MnO i3.6o 



CaO 0.43 



K 2 0.23 



Na 2 0.19 



101.31 



En admettant la théorie de Mosander et en supposant que tout 

 le manganèse se trouve dans ce minéral à l'état de protoxyde, iso- 

 morphe ou protoxyde de fer, on peut calculer d'après ces chiffres 

 comme suit la composition de la matière analysée : 



( FeO.Ti0 2 ) ( 5 7 .3 4 ) 



MnO.Ti0 3 \ (Fer titane) 28.92 89.78 



( Fe 2 3 ) ( 3.52 ) 



Ti0 2 (Rutile) 671 



Si0 2 , Al 2 03, etc. (Silicates) 4.82 



101.31 



